a68 Delle Miniere del Feruo Sfatico ec. 



2,8. Quest'ultima è la varietà di Ferro Spatico, che fra 

 noi si è trovata somministrare il metallo più atto a conver- 

 tirsi in perfetto acciajo . 



ag. La ghisa, che se ne ottiene, è di un color grigio 

 più o meno intenso; e la sua tessitura è affatto granulare, 

 coperta in qualche punto da una leggiere incrostazione cagio- 

 nata forse dall'ossido di manganese, che in essa è più copioso. 



3o. Le falde montuose di Manina e di Fles, che sono fra 

 loro contigne, offrono i filoni più ricchi di questa miniera di 

 Ferro Spatico . 



3i. Ho intrapreso ad analizzare la prima e l'ultima di 

 queste varietà, siccome quelle, che mi sono semhrate d'in- 

 dole le più decisamente diverse, e più caratteristicamente 

 distinte . 



3a. Il suo peso specifico è 3 . 485 ad i . 



:. VL 



33. Io avea letta con molta soddisfazione negli Annali 

 di Chimica di Parigi la bella Memoria Analitica del Signor 

 Drappiev, dalla quale risulta che alcune miniere particolari 

 di Ferro Spatico in Francia sono affatto, o quasi affatto sce- 

 vre di calce (*) . 



34. Ciò vorrebbesi dai più de' moderni Chimici assumere 

 qual prova assoluta che siffatta sostanza pur altrove non si 

 rinvenga nelle miniere di questo genere . 



35. Sapea che Cronstedt tanto era persuaso che tali minie- 

 re contenessero della calce, che non dubitò di asserire essere 

 il Ferro Spatico una semplice varietà della pietra calcare comu- 

 ne ; comecché confe-ssasse non aver egli in esso riscontrate 

 tutte le proprietà, che la calce caratterizzano e distinguono. 



(*) Questa Memoria ha per titolo Aiìa- 

 lyse de la mine de Fer décritr par phi- 

 lieiirt mineralogistes sous les deuomiii i- 

 tions de Fer Spai iqiie , ehm r carhoaa- 

 tée Ferifere, uvee man^anéie etc. : mi- 



ne d' aeier etc. : par J . J. Drappier 



repetiteur de Cìnmie a i egole Po/r'««/'- 

 nii/ue , lue a l' Tnstitut National . Tome 

 LFf des Aaiiahs de Chimie etc, 3o Ven- 

 demiaire an XIV etc- 



